[{"text_idx": "#000003", "text": "Fotoj de Agado Fabrikejo Video"}, {"text_idx": "#000004", "text": "S\u0302oko!Unu horo da salos\u0302pructestado estas ekvivalenta al tiu en la natura medio"}, {"text_idx": "#000005", "text": "Hejmo Novaj\u0302oj S\u0302oko!Unu horo da salos\u0302pructestado estas ekvivalenta al tiu en la natura medio"}, {"text_idx": "#000007", "text": "Plej multe de la korodo de metalaj materialoj okazas en atmosfera medio, c\u0302ar la atmosfero enhavas korodajn komponentojn kiel ekzemple oksigeno kaj malpurigaj\u0302oj, same kiel korodfaktoroj kiel ekzemple humideco kaj temperaturs\u0302ang\u0302oj.Sal-spraj\u0302a korodo estas unu el la plej oftaj kaj detruaj atmosfera korodo."}, {"text_idx": "#000008", "text": "La korodo de metalaj materialoj per sala s\u0302prucaj\u0302o estas c\u0302efe kau\u0306zita de la enfiltrig\u0302o de kondukta salo solvo en la metalon kaj la elektrokemia reago, formante la mikro-bateria sistemon de \"malalta potenciala metalo - elektrolita solvo - alta potenciala malpureco\".Elektrontransigo okazas, kaj la metalo kiel la anodo dissolvig\u0302as kaj formas novan kunmetaj\u0302on, nome la korodo.Kloruro jono ludas gravan rolon en la koroda damag\u0302o procezo de salo spray, kiu havas fortan penetran potencon, facile penetri la metala rusto tavolo en la metalo, detrui la malakra stato de la metalo;Samtempe, klorida jono havas tre malgrandan hidratan energion, kiu estas facile adsorbebla sur la surfaco de la metalo, anstatau\u0306igante la oksigenon en la oksida tavolo protektanta la metalon, tiel ke la metalo estas damag\u0302ita."}, {"text_idx": "#000009", "text": "Salaj s\u0302prucaj\u0302aj korodaj testaj metodoj kaj klasifikoSals\u0302pruciga testo estas akcelita koroda rezisto pritaksa metodo por artefarita atmosfero.G\u0302i estas koncentrig\u0302o de sala akvo atomigita;Tiam s\u0302prucigi en fermita termostatika skatolo, observante la s\u0302ang\u0302on de la provita specimeno metita en la skatolon dum tempodau\u0306ro por reflekti la korodan reziston de la provita specimeno, g\u0302i estas akcelita testa metodo, la salo koncentrig\u0302o de klorida salo spray medio. , Sed la g\u0302enerala natura medio sala spray enhavo plurfoje au\u0306 dekduoj da fojoj, tiel ke la korodo indico estas multe plibonigita, sala spray testo sur la produkto, La tempo akiri rezultojn ankau\u0306 draste reduktita."}, {"text_idx": "#000010", "text": "Testo pri sals\u0302pruco antau\u0306 kaj post"}, {"text_idx": "#000011", "text": "La koroda tempo de produkta specimeno povas dau\u0306ri jaron au\u0306 ec\u0302 plurajn jarojn kiam elprovita en natura medio, sed similaj rezultoj povas esti akiritaj en tagoj au\u0306 ec\u0302 horoj kiam elprovite en artefarita s\u0302ajniga salspraj\u0302medio.Salaj s\u0302prucaj provoj estas plejparte dividitaj en kvar tipojn:1 Testo pri neu\u0306trala salos\u0302prucaj\u0302o (NSS)2 Testo de s\u0302prucaj\u0302o de acetacido (AASS)3 Testo pri kupro akcelita acetacida s\u0302prucaj\u0302o (CASS)(4) Testo de alterna salo"}, {"text_idx": "#000012", "text": "Sala spray korodo testa ekipaj\u0302o"}, {"text_idx": "#000013", "text": "Taksado de sal-sprajtestrezultojLa taksaj metodoj de sala spray-testo inkluzivas taksadmetodon, taksadmetodon de koroda okazo kaj peza metodo."}, {"text_idx": "#000014", "text": "01Taksa metodoLa taksa metodo dividas la procenton de la koroda areo al la tuta areo en plurajn gradojn lau\u0306 certa metodo, kaj prenas certan gradon kiel bazon por kvalifikita jug\u0302o.C\u0302i tiu metodo tau\u0306gas por taksado de platplataj specimenoj.Ekzemple, GB/T 6461-2002, ISO 10289-2001, ASTM B537-70(2013), ASTM D1654-2005 c\u0302iuj uzas c\u0302i tiun metodon por taksi sal-sprajtestrezultojn."}, {"text_idx": "#000015", "text": "Takso de protekto kaj takso de aspekto"}, {"text_idx": "#000016", "text": "RP kaj RA-valoroj estas kalkulitaj jene:"}, {"text_idx": "#000017", "text": "Kie: RP estas la protekto-taksa valoro;RA estas la apero-taksa valoro;A estas la procento de la korodita parto de la matrica metalo en la suma areo kiam RP estas kalkulita;RA estas la procento de la korodita parto de la protekta tavolo en la tuta areo."}, {"text_idx": "#000018", "text": "Overlay klasifiko kaj subjektiva taksado"}, {"text_idx": "#000019", "text": "La protekta takso estas esprimita kiel: RA/ -Ekzemple, kiam iometa rusto superas 1% de la surfaco kaj estas malpli ol 2,5% de la surfaco, g\u0302i estas esprimita kiel: 5/ -"}, {"text_idx": "#000020", "text": "Aspektrangigo estas esprimita kiel: \u2013 /RA-valoro + subjektiva taksado + tegmenta malsukcesniveloEkzemple, se la makulareo estas pli ol 20%, g\u0302i estas: \u2013 /2mA"}, {"text_idx": "#000021", "text": "La rendimento-rangigo estas esprimita kiel RA-valoro + subjektiva taksado + tegmenta malsukcesnivelo"}, {"text_idx": "#000022", "text": "Ekzemple, se ekzistas neniu matrica metalkorodo en la provaj\u0302o, sed ekzistas milda korodo de anoda kovra tavolo malpli ol 1% de la totala areo, g\u0302i estas indikita kiel 10/6sC."}, {"text_idx": "#000023", "text": "Foto de tegaj\u0302o kun negativa poluseco direkte al la substratmetalo 02Metodo por taksi la c\u0302eeston de korodojKorodo takso metodo estas kvalita determino metodo, g\u0302i bazig\u0302as sur la salo spray korodo testo, c\u0302u la produkto korodo fenomeno por determini la specimeno.Ekzemple, JB4 159-1999, GJB4.11-1983, GB/T 4288-2003 adoptis c\u0302i tiun metodon por taksi la testrezultojn de salo.Koroda karakteriza tabelo de oftaj electroplating partoj post sala spray-testo"}, {"text_idx": "#000024", "text": "Kalkula metodo de koroda indico:"}, {"text_idx": "#000025", "text": "La sedimentaddirekto de la salsprajo estas proksima al la vertikala direkto.Kiam la specimeno estas metita horizontale, g\u0302ia projekcia areo estas la plej granda, kaj la specimena surfaco portas la plej salan s\u0302prucaj\u0302on, do la korodo estas la plej grava.La rezultoj montras, ke kiam la s\u0302tala plato estas 45\u00b0 de la horizontala linio, la koroda pezo perdo por kvadrata metro estas 250g, kaj kiam la s\u0302tala plato estas paralela al la vertikala linio, la koroda pezo perdo estas 140g por kvadrata metro.GB/T 2423.17-1993 normo deklaras: \"La metodo de metado de la plata specimeno devas esti tia, ke la provita surfaco estu je Angulo de 30\u00b0 de la vertikala direkto\"."}, {"text_idx": "#000026", "text": "malaltigi la pH, des pli alta la koncentrig\u0302o de hidrogenaj jonoj en la solvaj\u0302o, des pli acida kaj koroda.La pH-valoro de la neu\u0306trala salos\u0302prucaj\u0302o (NSS) estas 6.5~7.2.Pro la influo de mediaj faktoroj, la pH-valoro de sala solvo s\u0302ang\u0302ig\u0302os.Por plibonigi la reprodukteblecon de sal-spruc-testrezultoj, la pH-valora gamo de salovaj\u0302o estas specifita en la normo de sal-spraj\u0302a testo hejme kaj eksterlande, kaj la metodo por stabiligi la pH-valoron de salo-solvo dum la provo estas proponita."}, {"text_idx": "#000027", "text": "05La kvanto de sals\u0302pruciga demetaj\u0302o kaj s\u0302prucaj\u0302metodo"}, {"text_idx": "#000028", "text": "Ju pli fajnaj estas la salspraj eroj, des pli granda la surfacareo ili formas, des pli da oksigeno ili adsorbas, kaj des pli korodaj ili estas.La plej evidentaj malavantag\u0302oj de la tradiciaj s\u0302prucmetodoj, inkluzive de la pneu\u0306matika s\u0302prucmetodo kaj la s\u0302pructuro-metodo, estas la malbona unuformeco de la sala s\u0302prucaj\u0302demetado kaj la granda diametro de la salaj s\u0302prucaj\u0302partikloj.Malsamaj s\u0302prucaj metodoj ankau\u0306 efikas sur la pH de la salsolvo."}, {"text_idx": "#000029", "text": "Normoj rilataj al provoj de salo."}, {"text_idx": "#000030", "text": "Kiom longas horo da salo en la natura medio?"}, {"text_idx": "#000031", "text": "Testo pri sals\u0302prucaj\u0302o estas dividita en du kategoriojn, unu estas provo de ekspozicio pri natura medio, la alia estas artefarita akcelita s\u0302ajniga provo pri medio de salo."}, {"text_idx": "#000032", "text": "Artefarita simulado de sala s\u0302prucaj\u0302a medio-testo estas uzi testan ekipaj\u0302on kun certa volumena spaco - sala s\u0302pruca testo-c\u0302ambro, en g\u0302ia volumena spaco kun artefaritaj metodoj por krei salan sprayan medion por taksi la korodan reziston de la produkto.Kompare kun la natura medio, la sala koncentrig\u0302o de klorido en la sala s\u0302prucmedio povas esti plurfoje au\u0306 dekoj da fojoj de la sala s\u0302prucaj\u0302o en la g\u0302enerala natura medio, tiel ke la koroda rapido estas multe plibonigita, kaj la sala s\u0302prucaj\u0302o testo sur la produkto estas tre mallongigita.Ekzemple, povas dau\u0306ri 1 jaron por ke produkta specimeno estu korodita sub natura malkovro, dum similaj rezultoj povas esti akiritaj en 24 horoj sub artefarita s\u0302ajniga salspraj\u0302medio."}, {"text_idx": "#000033", "text": "Artefarita s\u0302ajniga salo-s\u0302pructesto inkluzivas neu\u0306tralan salan s\u0302pructeston, acetatan s\u0302pructeston, kuprosalon akcelitan acetatan s\u0302pructeston, alternan salan s\u0302pructeston."}, {"text_idx": "#000034", "text": "(1) Neu\u0306trala salos\u0302pruciga testo (NSS-testo) estas akcelita koroda testa metodo kun la plej frua aspekto kaj la plej larg\u0302a aplika kampo.G\u0302i uzas 5% natria klorida salakva solvo, la solvaj\u0302o pH g\u0302ustigita en la neu\u0306trala gamo (6 ~ 7) kiel la s\u0302prucaj\u0302solvo.La testtemperaturo estis fiksita je 35\u00b0C, kaj la kompromisa rapideco de sala s\u0302prucaj\u0302o devis esti inter 1 ~ 2ml/80cm2.h."}, {"text_idx": "#000035", "text": "(2) Testo de acetato-s\u0302pruco (ASS-testo) estas disvolvita surbaze de neu\u0306trala provo de salo.G\u0302i estas aldoni iom da glacia acetacido al 5% natria klorida solvaj\u0302o, tiel ke la pH-valoro de la solvaj\u0302o falas al c\u0302irkau\u0306 3, la solvaj\u0302o farig\u0302as acida, kaj finfine la sala s\u0302prucaj\u0302o formig\u0302as el neu\u0306trala salos\u0302prucaj\u0302o en acidon.La koroda indico estas proksimume trioble pli rapida ol la NSS-testo."}, {"text_idx": "#000036", "text": "(3) Kupra salo akcelita acetato-s\u0302pructesto (CASS-testo) estas rapida salo-s\u0302pruca korodo-testo evoluigita lastatempe eksterlande.La testotemperaturo estas 50\u00b0C, kaj malgranda kvanto da kupra salo - kupra klorido estas aldonita en la salan solvon por forte indukti korodon.G\u0302i korodas c\u0302irkau\u0306 ok fojojn pli rapide ol la NSS-testo."}, {"text_idx": "#000037", "text": "Sub g\u0302eneralaj mediaj kondic\u0302oj, la sekva tempkonverta formulo povas esti proksimume referita: Testo pri neu\u0306trala salo s\u0302prucaj\u0302o 24h natura medio dum 1 jaro Acetata nebultesto 24h natura medio dum 3 jaroj Kupra salo akcelita acetata nebultesto 24h natura medio dum 8 jaroj"}, {"text_idx": "#000038", "text": "Tial, konsiderante la Mara medio, sala spray, malseka kaj seka alterna, frostig-degelo karakterizaj\u0302oj, ni kredas, ke la koroda rezisto de fis\u0302kaptistaj armaj\u0302oj en tia medio devus esti nur triono de tiu de konvenciaj provoj."}, {"text_idx": "#000039", "text": "Tial, konsiderante la Mara medio, sala spray, malseka kaj seka alterna, frostig-degelo karakterizaj\u0302oj, ni kredas, ke la koroda rezisto de fis\u0302kaptistaj armaj\u0302oj en tia medio devus esti nur triono de tiu de konvenciaj provoj.Tial ni postulas fis\u0302kaptistajn boatojn haviMetala Halogenida lampo balastokaj kondensiloj instalitaj endome.La lampotenilo de la4000w Fis\u0302kapta lumo surs\u0302ipedevus esti sigelita per materialo, kiu povas elteni pli ol 230 celsiusgradojn.Por certigi ke fis\u0302kaptado lumoj en la uzo de la procezo, ne perdos la sigelan efikon, kaj en la salo spray, rezultigante lampo c\u0302apo korodo, rezultigante ampolon blato rompo.Supre, a4000w fis\u0302kapta lampo kiu altiras tinusojnestis uzata de fis\u0302kaptista boato dum duonjaro.La kapitano ne konservis la lampon en seka medio surtere au\u0306 kontrolis la sigelon de la lampo c\u0302ar li gardis la insulon dum jaro.Kiam li denove uzis la lampon post unu jaro, la blato de la lampo eksplodis"}]